E-mail addres: (a)pulungkarokaro@gmail.com; (b)suprihatin_itb@yahoo.com

## Analisis Pertumbuhan Fase Superkonduktor BSCCO-2212 dan BPSCCO-2212 Akibat Variasi Suhu Sintering Menggunakan Metode Pencampuran Basah
Pulung Karo Karo (a,*) , Risky Putra Ramadhan , Suprihatin (b) , dan Yanti Yulianti
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received October 26 th , 2021 Received in revised form November 5 th , 2021 Accepted November 29 th ,
2021

## Keywords:
Superconductors BSCCO- 2212, sintering temperature, volume fraction The research was conducted to determine the effect of sintering temperature on the  level  of  purity  of  the  superconducting  phase  BSCCO-2212  and  BPSCCO- 2212 using the wet mixing method. Sintering was carried out for 20 hours with variations  in  sintering  temperature:  825,  830,  835  and  840°C.  XRD  results showed that the phase purity level increased until it reached the optimum point at  835°C  sintering  temperature  and  then  decreased  at  840°C.  The  highest volume  fraction  of  the  BSCCO-2212  sample  was  obtained  at  a  sintering temperature  of  835°C  at  71.09%  and  the  highest  degree  of  orientation  was obtained  at  a  sintering  temperature  of  830°C  at  26.44%.  In  the  BPSCCO-2212 sample, the highest volume fraction was obtained at a sintering temperature of 835°C  at  52.59%  and  the  highest  degree  of  orientation  at  a  sintering temperature  of  830°C  at  43.49%.  The  optimum  value  of  the  volume  fraction  of BSCCO-2212 is higher than that of BPSCCO-2212. While the optimum value of the degree of orientation of BPSCCO-2212 is higher than that of BSCCO-2212 Informasi Artikel Abstrak Proses artikel: Diterima 26 Oktober 2021
Diterima dan direvisi dari 5 November 2021 Accepted 29 November 2021

## Kata kunci:
Superkonduktor BSCCO-2212 suhu sintering, fraksi volume Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  suhu  sintering  terhadap tingkat  kemurnian  fase  superkonduktor  BSCCO-2212  dan  BPSCCO-2212 menggunakan metode pencampuran basah. Sintering dilakukan selama 20 jam dengan  variasi  suhu  sintering:  825,  830,  835  dan  840°C  Hasil  XRD menunjukkan tingkat kemurnian fase meningkat hingga mencapai titik optimum pada  suhu  sintering  835°C  kemudian  mengalami  penurunan  pada  suhu sintering 840°C. Fraksi volume tertinggi sampel BSCCO-2212 didapatkan pada suhu  sintering  835°C  sebesar  71,09%  dan  derajat  orientasi  tertinggi didapatkan pada suhu sintering 830°C sebesar 26,44%. Pada sampel BPSCCO- 2212  fraksi  volume  tertinggi  didapatkan  pada  suhu  sintering  835°C  sebesar 52,59%  dan  derajat  orientasi  tertinggi  pada  suhu  sintering  830°C  sebesar 43,49%.  Nilai  optimum  fraksi  volume  BSCCO-2212  lebih  tinggi  dari  pada BPSCCO-2212. Sedangkan nilai optimum derajat orientasi BPSCCO-2212 lebih tinggi dari pada BSCCO-2212

## 1. Pendahuluan
Material superkonduktor sangat berperanan penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Superkonduktor merupakan  matarial  dengan  resistivitas  bernilai  nol  ketika  berada  di  bawah  suhu  kritisnya  sehingga  dapat menghantarkan arus listrik tanpa hambatan. Dalam pembuatan material superkonduktor terdapat empat metode sintesis, diantaranya metode sol gel, metode lelehan, metode padatan, dan metode pencampuran basah.
Salah  satu  contoh  material  superkonduktor  dengan  suhu  kritis  tinggi  yaitu  superkonduktor  sistem  BSCCO. Superkonduktor sistem BSCCO merupakan superkonduktor oksida keramik yang memiliki keunggulan suhu kritis yang tinggi dan tidak mengandung unsur beracun. Sistem BSCCO memiliki 3 fase yaitu Bi-2201 dengan Tc 10°K, Bi-2212 dengan Tc 80°K, Bi-2223 dengan Tc 110°K.

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 2. No. 4, 2021
Karo dkk, 2021 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2, No. 4, 2021
Dalam  pembuatan  superkonduktor  sistem  BSCCO  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  meningkatkan  suhu kritis dan kemurnian fase, misalnya penambahan doping Pb, variasi waktu dan suhu sintering dan variasi kadar Ca. Suhu sintering dapat mempercepat pertumbuhan fase dan pembentukan struktur kristal.
Kemurnian  fase  juga  dapat  ditingkatkan  dengan  penambahan  doping  Pb.  Doping  Pb  digunakan  karena  Pb memiliki  ukuran  atom  dan  nomor  valensi  yang  mirip  dengan  unsur  Bi  sehingga  mampu  mensubtitusi  posisi  Bi pada sistem BSCCO. Penambahan doping Pb juga meningkatkan derajat orientasi.
Dari  latar  belakang  tersebut, dilakukan  penelitian  pengaruh  variasi  suhu  sintering  terhadap superkonduktor BSCCO-2212  dan  BPSCCO-2212  menggunakan  metode  pencampuran  basah.  Aspek  yang  dipelajari  dalam penelitian  ini  adalah  tingkat  kemurnian  fase  yang  terbentuk  berdasarkan  fraksi  volume,  derajat  orientasi  dan impuritas.  Hasil  yang  diperoleh  kemudian  dikarakterisasi  menggunakan X-Ray  Diffraction (XRD)  selanjutnya dianalisi menggunakan program highscore plus (HSP).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  bahan  Bi 2 O 3 (99,9%)  dari  Strem  Chemical;  SrCO 3 (99,9%)  dari  Strem  Chemical; CaCO 3 (99,9%)  dari  Strem  Chemical;  dan  CuO  (99,99%)  dari  Merck,  dan  PbO  (99%)  dari  Aldrick.  Bahan  dasar tersebut  kemudian  ditimbang  untuk  membuat  tiga  gram  sampel  BSCCO-2212  dan  tiga  BPSCCO-2212 ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 .
Tabel 1 . Komposisi bahan BSCCO-2212 Bahan Fraksi Mol Massa Bahan Bi 2 O 3 2,0 1,3699 SrCO 3 2,0 0,8681 CaCO 3 1,1 0,2943 CuO 2,0 0,4677 Total 3,0000 Tabel 2 . Komposisi bahan BPSCCO-2212 Bahan Fraksi Mol Massa Bahan Bi 2 O 3 1,8 1,2353 PbO 0,2 0,1315 SrCO 3 2,0 0,8697 CaCO 3 1,1 0,2948 CuO 2,0 0,4686 Total 3,0000
Setelah ditimbang, sampel dilarutkan dalam asam nitrat (HNO 3 ) 68% dan aquades hingga larutan berwarna biru jernih. Selanjutnya sampel dipanaskan menggunakan hot plate selama 5 – 6 jam dengan suhu 70°C. Sampel kemudian dikeringkan pada suhu 300, 400 dan 600°C secara bertahap menggunakan furnace . Sampel digerus menggunakan mortar dan pastle selama ±10 jam sampai terasa halus. Kemudian dilakukan kompaksi  menggunakan  alat pressing dengan  kuat  tekan  8  ton.  Setelah  sampel  menjadi  pelet,  selanjutnya  di kalsinasi pada suhu 800°C selama 10 jam.
Sampel  hasil  kalsinasi  belum  sempurna  karena  adanya  porositas,  sehingga  harus  dilakukan  penggerusan ulang. Selanjutnya dilakukan sintering dengan variasi suhu 825, 830, 835 dan 840°C selama 20 jam. Diagram alir penelitian ditampilkan pada Gambar 1. Hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD). Karakterisasi XRD dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian fase berdasarkan fraksi volume ( Fv ), derajat orientasi ( P ), dan Impuritas ( I ) menggunakan persamaan:
𝐹𝑣 = ∑ 𝐼(2212)
∑ 𝐼(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 100%
(1) 𝑃 = ∑ 𝐼(00𝑙) ∑ 𝐼(2212) × 100% (2) 𝐼 = 100% − 𝐹𝑣 (3)
dengan 𝐼(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) , 𝐼(2212) , dan 𝐼(00𝑙) adalah intensitas total, intensitas fase Bi-2212 dan intensitas fase Bi-2212 dengan h=k=0 dan 𝑙 bilangan genap.
Karo P K, Ramadhan R P, Suprihatin, dan Yulianti Y, 2021, Analisis Pertumbuhan Fase Superkonduktor BSCCO- 2212  dan  BPSCCO-2212  Akibat  Variasi  Suhu  Sintering  Menggunakan  Metode  Pencampuran  Basah, Journal  of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021
Gambar 1 . Diagram alir penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Analisis X-Ray Diffraction (XRD) BSCCO-2212
Karakterisasi  XRD  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  kemurnian  fase  yang  terbentuk  dalam  sampel dengan  menghitung  fraksi  volume,  derajat  orientasi  dan  impuritasnya.  Hasil  karakterisasi  XRD  dianalisis menggunakan  program highscore  plus (HSP)  untuk  mengetahui  fase  yang  terbentuk.  Pada  sampel  BSCCO-2212 menunjukkan  terbentuknya  fase  BSCCO-2212,  CaCuO 2 ,  dan  CuO 2 sesuai  dengan  diagram  fase  superkonduktor Strobel et  al (1992).  Selain  itu  terbentuk  juga  fase  lain  sebagai  impuritas.  Banyaknya  fase  yang  terbentuk disebabkan  karena  bahan  pembentuk  superkonduktor  memiliki  titik  leleh  yang  berbeda, sehingga  menyebabkan berkurangnya beberapa unsur – unsur saat dipanaskan pada suhu tinggi. Hasil analisis XRD sampel BSCCO-2212 ditunjukkan pada Gambar 2 .
Karo dkk, 2021 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2, No. 4, 2021
Gambar 2 Hasil analisis XRD sampel BSCCO-2212 menggunakan HSP ( ∎ = fase BSCCO-2212). a (BSCCO-2212- 825), b (BSCCO-2212-830), c (BSCCO-2212-835), dan d (BSCCO-2212-840).
Hasil  perhitungan  fraksi  volume  ( Fv ),  impuritas  ( I )  dan  derajat  orientasi  ( P )  BSCCO-2212  ditunjukkan pada Tabel 3 .
Tabel 3 . Hasil perhitungan tingkat kemurnian fase BSCCO-2212  akibat variasi suhu sintering
Kode Sampel Suhu ( °C) Fraksi Volume (%) Impuritas (%) Derajat Orientasi (%) BSCCO-2212-825 825 51,91 48,09 8,49 BSCCO-2212-830 830 60,33 39,67 26,44 BSCCO-2212-835 835 71,09 28,91 18,25 BSCCO-2212-840 840 49,68 50,32 12,43
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  terjadi  peningkatan  nilai  fraksi  volume  hingga  mencapai suhu 835°C kemudian terjadi penurunan pada suhu 840°C seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. Pada  sampel  BSCCO-2212  nilai Fv mencapai  titik optimum  pada suhu  sintering  835°C  sebesar  71,09% dan I sebesar  28,91%  dengan  impuritas  merupakan  fase  Bi 2 Sr 2 CuO x ,  CaCuO 2 ,  CuO,  Ca 4 O 4 dan  Sr 2 Cu 2 O 3 . Sedangkan  nilai Fv terendah  terdapat  pada suhu  sintering  840°C  sebesar  49,68%  dan I sebesar  50,32%  dengan impuritas  merupakan  fase  CaCuO 2 ,  CaBi 2 O 4 ,  Sr 8,5 Bi 6 Ca 2,5 O 22 dan  Bi 2 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O x .  Suhu  sintering  825 menghasilkan  nilai Fv sebesar  51,91%  dan I sebesar  48,09%  dengan  impuritas  merupakan  fase  Bi 2 Sr 2 CuO x , CaCuO 2 ,  CuO 2 ,  dan  Bi.  Suhu  sintering  830  menghasilkan Fv sebesar  60,33%  dan I sebesar  39,67%  dengan impuritas merupakan fase CaCuO 2 , CuO, CaSr 3 Bi 2 O 89 dan , Ca 4 O 4 .
Kemudian  diperoleh  juga  hasil  perhitungan  derajat  orientasi  berupa  nilai  puncak h = k =  0  dan l merupakan bilangan genap. Hasil perhitungan P menghasilkan nilai P tertinggi pada suhu sintering 830°C sebesar 26,44% didapat dari 2 𝜃 = 17,2083 dengan hkl = (006), 2 𝜃 = 23,0308 dengan hkl = (008), 2 𝜃 = 28,9067 dengan hkl = (0010),  2 𝜃 =  34,8559  dengan hkl  = (0012)  dan  2 𝜃 =  36,7189  dengan hkl  = (002).  Sedangkan  nilai P terendah terdapat pada suhu sintering 825°C didapat  dari  2 𝜃 =  21,7089  dengan hkl  = (006),  dan  2 𝜃 = 28,978  dengan hkl  = (008).  Nilai P pada  suhu  sintering 835°C  sebesar  18,25%  didapat  dari  2 𝜃 =  17,2051  dengan hkl  = (006),  2 𝜃 =  21,8456  dengan hkl  = (004),  2 𝜃 = 23,0275  dengan hkl  = (008),  dan  2 𝜃 =  36,7367  dengan hkl  = (0010).  Nilai P pada  suhu  sintering  840°C  sebesar 12,43% didapat dari 2 𝜃 = 17,0988 dengan hkl = (006), dan 2 𝜃 = 22,9592 dengan hkl = (008).
3.2 Hasil Analisis X-Ray Diffraction (XRD) BPSCCO-2212
Hasil  analisis  XRD  BPSCCO-2212  menunjukkan  banyak  fase  impuritas  yang  terbentuk  dikarenakan banyaknya  unsur  yang  terurai  atau  berikatan  dengan  unsur  lain  sehingga  menyebabkan  banyaknya  fase  yang terbentuk. Hasil analisis XRD BPSCCO-2212 ditunjukkan pada Gambar 3 .
Karo P K, Ramadhan R P, Suprihatin, dan Yulianti Y, 2021, Analisis Pertumbuhan Fase Superkonduktor BSCCO- 2212  dan  BPSCCO-2212  Akibat  Variasi  Suhu  Sintering  Menggunakan  Metode  Pencampuran  Basah, Journal  of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021
Gambar 3. Hasil analisis XRD sampel BPSCCO-2212 menggunakan HSP ( ∎ = fase BSCCO-2212). a (BPSCCO- 2212-825), b (BPSCCO-2212-830, c (BPSCCO-2212-835), dan d (BPSCCO-2212-840).
Hasil perhitungan fraksi volume ( Fv ), impuritas ( I ) dan derajat orientasi ( P ) BPSCCO-2212 ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 . Perhitungan tingkat kemurnian fase BPSCCO-2212 (doping Pb = 0,2 mol) akibat variasi suhu sintering
Kode Sampel Suhu (°C) Fraksi Volume (%) Impuritas (%) Derajat Orientasi (%) BPSCCO-2212-825 825 51 49 9,48 BPSCCO-2212-830 830 52,59 47,41 43,49 BPSCCO-2212-835 835 54,53 45,47 23,06 BPSCCO-2212-840 840 49,43 50,57 24,28
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh terjadi peningkatan nilai fraksi volume hingga mencapai suhu 835°C kemudian terjadi penurunan pada suhu 840°C seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Pada sampel BPSCCO-2212 nilai Fv mencapai titik optimum pada suhu sintering 835°C sebesar 54,53% dan I sebesar 45,47% dengan impuritas merupakan fase  Bi 2 Sr 2 CuO x , CaCuO 2 , CuO, Ca 4 O 4 dan Sr 2 Cu 2 O 3 . Sedangkan nilai Fv terendah  terdapat  pada  suhu  sintering  840°C  sebesar  49,43%  dan I sebesar  50,57%  dengan  impuritas merupakan fase CaCuO 2 , CaBi 2 O 4 , Sr 8,5 Bi 6 Ca 2,5 O 22 dan Bi 2 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O x . Suhu sintering 825°C menghasilkan nilai Fv sebesar  51%  dan I sebesar  49%  dengan  impuritas  merupakan  fase Bi 2 Sr 2 CuO x ,  CaCuO 2 , CuO 2 ,  dan  Bi.  Suhu sintering  830°C  menghasilkan Fv sebesar  52,59%  dan I sebesar  45,47%  dengan  impuritas  merupakan  fase CaCuO 2 , CuO, CaSr 3 Bi 2 O 89 dan , Ca 4 O 4 .
Kemudian diperoleh juga hasil perhitungan derajat orentasi berupa nilai puncak h = k = 0 dan l merupakan bilangan  genap.  Hasil  perhitungan P dari  masing – masing  sampel  menghasilkan  nilai P tertinggi  pada  suhu sintering 830°C sebesar 43,49% didapat dari 2 𝜃 = 29,004 dengan hkl = (008), 2 𝜃 = 29,1927 dengan hkl = (0010), 2 𝜃 = 47,3969 dengan hkl = (0016), dan 2 𝜃 = 60,2959 dengan hkl = (0020). Sedangkan nilai P terendah terdapat pada suhu sintering 825°C sebesar 9,48% didapat dari 2 𝜃 = 29,2252 dengan hkl = (0010), dan 2 𝜃 = 47,3761 dengan hkl = (0016). Nilai P pada suhu sintering 835°C sebesar 23,06% didapat dari  2 𝜃 = 30,6706 dengan hkl = (004), 2 𝜃 = 34,7827 dengan hkl = (0012), dan 2 𝜃 = 60,1799 dengan hkl = (0020). Nilai P pada suhu sintering 840°C sebesar 24,28% didapat dari 2 𝜃 = 21,6496 dengan hkl = (006), 2 𝜃 = 25,0497 dengan hkl = (002), 2 𝜃 = 29,0685 dengan hkl = (008), 2 𝜃 = 36,7202 dengan hkl = (0010) dan 2 𝜃 = 60,3657dengan hkl = (0020).

## 3.3 Pengaruh Penambahan Doping Pb terhadap Tingkat Kemurnian Fase Bi-2212
Berdasarkan  analisis  XRD  sampel  BSCCO-2212  dan  BPSCCO-2212,  menunjukkan  bahwa  penambahan doping Pb 0,2 mol  berpengaruh terhadap tingkat kemurnian fase  BI-2212. Perbandingan tingkat kemurnian fase superkonduktor  BSCCO-2212  dan  BPSCCO-2212  diukur  berdasarkan  fraksi  volume,  impuritas  dan  derajat orientasi.  Perbandingan  fraksi  volume  superkonduktor  BSCCO-2212  dan  BPSCCO-2212  ditunjukkan  pada Gambar 4.
Karo dkk, 2021 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2, No. 4, 2021
Gambar 4 . Perbandingan fraksi volume a BSCCO-2212 (tanpa doping) dan b BPSCCO-2212 (doping Pb = 0,2 mol) akibat variasi suhu sintering.
Berdasarkan Gambar 4 , sampel BSCCO-2212 memiliki fraksi volume yang lebih tinggi daripada BPSCCO- 2212,  dengan  suhu  optimum  pada  suhu  835°C.  Fraksi  volume  tertinggi  pada  BSCCO-2212  sebesar  71,09%, sedangkan pada BPSCCO-2212 sebesar 54,53%.
Rendahnya nilai fraksi volume BPSCCO-2212 daripada BSCCO-2212 menunjukkan bahwa penambahan doping Pb akan menurunkan nilai fraksi volume.  Menurut Nurmalita (2011), hal ini disebabkan fase 2212 yang terbentuk dengan bidang selain (00 l ) pada sampel dengan doping Pb lebih banyak dibandingkan sampel tanpa Pb. Penurunan  fraksi  volume  juga  disebabkan  oleh  sifat  pelelehan  yang  ingkongruen  dari  bahan  penyusun  dan penambahan  doping  Pb  akan  menurunkan  konsentrasi  Cu  dan  Ca  sehingga  akan  meningkatkan  impuritas  baik berupa fase superkonduktif maupun nonsuperkonduktif.  Hal ini juga sesuai dengan eksperimen yang dilaporkan sebelumnya oleh Kishida et al (1995), meskipun dengan metode yang berbeda.
Berdasarkan  derajat  orientasi,  perbandingan  tingkat  kemurnian  fase  BSCCO-2212  dan  BPSCCO-2212 akibat variasi suhu sintering ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar  5 .  Perbandingan  derajat  orientasi a BSCCO-2212  (tanpa  doping)  dan b BPSCCO-2212  (doping  Pb  =  0,2 mol) akibat variasi suhu sintering
Berdasarkan Gambar 5 , sampel BPSCCO-2212 memiliki nilai derajat orientasi yang lebih tinggi daripada BSCCO-2212 dengan suhu optimum pada 830°C. Derajat orientasi tertinggi pada BPSCCO-2212 sebesar 43,49%, sedangkan pada BSCCO-2212 sebesar 26,44%.
Nilai derajat orientasi BPSCCO-2212 lebih tinggi daripada BSCCO-2212 menunjukkan bahwa doping Pb dapat  membantu  pembentukan  kristal  sehingga  memiliki  susunan  kristal  yang  lebih  terarah  dan  ruang  kosong semakin sedikit.
Berdarkan nilai fraksi volume dan derajat orientasi, ditunjukkan bahwa sampel BPSCCO-2212 memiliki tingkat kemurnian fase yang lebih baik daripada sampel BSCCO-2212.
Karo P K, Ramadhan R P, Suprihatin, dan Yulianti Y, 2021, Analisis Pertumbuhan Fase Superkonduktor BSCCO- 2212  dan  BPSCCO-2212  Akibat  Variasi  Suhu  Sintering  Menggunakan  Metode  Pencampuran  Basah, Journal  of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol. 2, No. 4, 2021

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasill penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu seiring peningkatan suhu sintering, Fv superkonduktor BSCCO-2212 meningkat hingga mencapai titik optimum pada suhu sintering 835°C kemudian mengalami penurunan pada suhu sintering 840°C, Fv tertinggi pada suhu 835°C yaitu sebesar 71,09%, Fv terendah  pada  suhu  840°C  sebesar  49,  68%.  Nilai  derajat  orientasi  superkonduktor  BSCCO-2212 memiliki P tertinggi pada suhu 830°C yaitu sebesar 23,38%, P terendah pada suhu 825°C sebesar 11,48%. Pada  superkonduktor  sistem  BPSCCO-2212,  seiring  peningkatan  suhu  sintering, Fv meningkat  hingga mencapai titik optimum pada suhu sintering 835°C kemudian mengalami penurunan pada suhu sintering 840°C, Fv tertinggi  pada  suhu  835°C  yaitu  sebesar  54,53%, Fv terendah  pada  suhu  840°C  sebesar  49,43.    Pada superkonduktor  sistem  BPSCCO-2212,  memiliki P tertinggi  pada  suhu  830°C  yaitu  sebesar  43,49%, P terendah pada suhu 825°C sebesar 9,48%.
Nilai  optimum  fraksi  volume  BSCCO-2212  lebih  tinggi  dari  pada  BPSCCO-2212.  Sedangkan  nilai  optimum derajat orientasi BPSCCO-2212 lebih tinggi dari pada BSCCO-2212

## 5. Daftar Pustaka
W. D. Callister and D. G. Rethwisch, "Materials and engineering 9th edition," New York: Jonh Wiley and Sons Inc, 2014.
Suprihatin,  "Pengaruh  Variasi  Suhu  Sintering  dalam  Sintesis  Superkonduktor  Bi-2212  dengan  Doping  Pb (BPSCCO-2212) pada Suhu Kalsinasi 790°C," Pros. Semin. Nas. Sains dan Teknologi-II , pp. 67-73, 2008.
H. Fallaharani, B. Saeid, S. Arman, S. Daniela, T. Frances, M. Davide, and R. Nastaran, " The Influence of Head Treatment on the Microstructure, Flux Pinning and Magnetic Properties of Bulk BSCCO Samples Prepared by Sol-Gel Route," Ceramics International , vol. 128, no. 12, pp. 1-25, 2017.
I. Marhaendrajaya, "Eksperimen Pembentukan Kristal BPSCCO-2223 dengan Metode Lelehan," Berkala Fisika , vol. 4, no. 2, pp. 33-40, 2001.
R. M. Fauzi, " Pertumbuhan Fase Superkonduktor Bi-2223 dengan Variasi Doping Pb (BPSCCO-2223) pada Kadar Ca=2,10 dan Suhu Sintering 855°C," Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
L.  Rohmawati  and  Darminto,  "  Nanokristalisasi  Superkonduktor  (Bi,Pb) 2 Sr 2 CaCu 2 O 8+d dengan  Metode Pencampuran Basah," Berkala Fisika , vol. 4, no. 1 & 2, pp. 22-26, 2012.
Herlyn,  "Pengaruh  Lama  Pemanasan  Terhadap  Konduktivitas  Normal  Superkonduktor  Overpofed  Pb (BiPb) 2 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O 10 dengan Metode Melt-Textured," Universitas Negeri Medan, Medan, 2008.
H. Raffy, " BSCCO high-Tc superconducting films," Paris: Woodhead Publishing Limited, 2011.
I.  Shimono,  "Preparation  of  Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O  Superconductor  by  the  Citrate  Method," Journal  of  the  Ceramic Society of Japan , vol. 101, no. 1177, pp. 1044-1050, 1993.
S. Siswayanti, B. Agung, L. Amirul, M. A. Ikhlasul, Hendrik, and Pius, "Sintesis Pelet Bi-Sr-Ca-Cu-O dengan Suhu Sintering  Rendah  dan  Analisa  Sifat  Superkonduktivitasnya," Pros.  Sem.  Material  Metalurgi ,  pp.  227-231, 2015.
D. A. Cardwell and D. S. Ginley, "Handbook of superconductor materials," Florida: CRC Press, 2003.
Suprihatin, R. Pratiwi, and Syafriadi, " Variasi doping Pb Terhadap Pertumbuhan Fase Bahan Superkonduktor Bi- 2212  pada  Kadar  Ca  1,10  dan  Suhu  Sintering  830°C," Jurnal  Teori  dan  Fisika ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  187-194, 2017.
D. B. Curie and A. M. Forest, " Crystal and High Tc Superconductor in the System Gd 1 Ba 2-x Sr x Cu 3 O 7-x ," Solid State Communications , vol. 66, no. 7, pp. 715-718, 1998.
M. Roumie, S. Marhaba, R. Awad, M. Kork, I. Hasan, and R. Mawassi, "Effect of Fe 2 O 3 Nano-Oxide Addition on the Superconducting  Properties  of  the  (Bi,Pb)-2223  Phase," Journal  of  Superconductivity  and  Novel  Magnetism . vol. 27, no. 1, pp. 143-,53. 2014.
Nurmalita, "Sintesis Kristal Superkonduktor dengan Metode Melt Mextured Growth," Institut  Teknologi  Bandung, Bandung, 2002.
P.  Strobel,  J.  Toledano,  D.  Morin,  J.  Schneck,  G.  Vacquier,  O.  Monnereau,  J.  Primot,  and  T.  Fournier,  "  Phase Diagram of the System Bi 1,6 Pb 0,4 Sr 2 CuO 6 -CaCuO 2 Between 825°C and 1100°C," Physica C , vol. 201, pp. 21- 42, 1992.
H. Liu, L. Liu, H. Yu, Y. Zhang, and Z. Jin, "Optimization of the Composition for Synthesizing the High-Tc Phase in Bi(Pb)SrCaCuO System," Journal of Materials Science , vol. 34, no. 17, pp. 4329-4332, 1999.
Karo dkk, 2021 / J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2, No. 4, 2021
W.  Miller,  K.  Borowko,  M.  Gazda,  S.  Stizza,  and  R.  Natali,  "  Superconducting  Properties  of  BiPbSrCaCuO  and BiSrCaCuO Glass-Ceramics," Acta Physica Polonica A , vol. 109, no. 4, pp.627-631, 2006.
S. Kishida, T. Yumoto, S. Nakhasima, H.  Tokutaka, K. Fujimura,  "Effect of Temperatures and Periods Melting on Growth of Bi 2 Sr 2 CaCu 2 O y Single Crystal, Journal of Growth, 153, pp. 146-150, 1995.